253 



Le résidu noir bien lavé fut dissout dans l'acide nitriqué 

 mélangé d'acide hydroclilorique, afin d'avoir tout l'argent 

 dans le résidu insoluble (d'après l'essai préliminaire le 

 plomb, le bismuth et le mercure ne furent point décou- 

 verts dans le minérai). La dissolution filtrée ainsi que 

 les eaux de lavage fut soumise à l'action de l'hydrogène 

 sulphuré; le sulphuré de cuivre précipité et lavé fut 

 rédissout dans l'acide nitrique, la dissolution bouillie 

 avec de la potasse caustique forma le précipité d'oxyde 

 de cuivre noir, qui soigneusement lavé avec de l'eau 

 chaude et desséché sur le filtre fut réuni dans un creu- 

 set de platine, le filtre mis dessus fut brûlé d'abord 

 dans le creuset couvert et ensuite dans le creuset ouvert 

 et incliné, et après avoir ajouté quelques gouttes d'acide 

 nitrique aux cendres, je relevais le creuset et le calci- 

 nais pendant quelques minutes ; le creuset refroidi fut 

 immédiatement pesé avec son contenu et d'après le poids 

 d'oxyde de cuivre obtenu, je calculais la quantité de 

 cuivre* 



Le résidu resté insoluble dans les acides nitrique et 

 hydrochlorique fut lessivé avec de l'ammoniaque causti- 

 que; la lessivé saturée d'acide nitrique devint laiteuse 

 et après quelques heures forma un précipité de chlorure 

 d'argent, que je réunis sur un filtre. En même temps 

 je préparais un autre filtre absolument de la même gran- 

 deur que le précèdent et fis passer à travers lui la li- 

 queur séparée du chlorure d'argent; ensuite les deux 

 filtres, après avoir été bien lavés, furent déssechés dans 

 un creuset de platine au bain-marie et pesés: d'abord 

 tous les deux ensemble, ensuite séparément. Le poids de 

 chlorure d'argent était calculé à 0,6 de doli ; la pesée 

 fut répétée dans un petit creuset de porcelaine et ne 

 donna pour le chlorure d'argent que 0,2 doli; pour 



